C U Y M I E. 



j.<8 A B R E G ]g D E S M E M O I R E S 



; cliiant pour cctte opinion qu'il le paroit aii premier coup-d'asil , on voit 

 all moins qu'il meritoit que je m"y rendilFc attentif , & qu'il conduit h. 

 line explication affez naturelle de I'excedant de poids fur les cornets d'or 

 yinne'e tljg. dont jc cherche ici la raifoi'i. 



Quelle que foi: la caule de cet exc^dant de poids , on pent I'enlever par 

 unc feconde operation , qui fera faite avec d'autant plus de fucccs , que 

 cet excedant fera plus foible relativement ^ la quantite d'or fin qui fcra 

 entree dans les cornets-, & c'eft alors que ceflera toute illulion (ur une 

 auomentation de la matiere meme de Tor, comme produite par celui qa'on 

 a (oupconni dans la platine : aprcs une telle experience, le prejug6 tomba 

 neccUa'iremcnt, I'or qu'ou avoit employe rede fcul, & I'excedant de poids 

 s'evanouit. 



J'ai dqh ahnonca qu'on parvenoit plus aifement ^ depouiller Tor de la 

 pl.-.tine dans I'operation du depart, en evitant de le conferver en cornet, 

 & en le faifant precipiter en une cliaux affez fine au fond du matras. On 

 fait que par un depart trop prompt & un acide nitreux trop aftif , on a 

 hientot brifc les cornets d'eli'ais & divife I'or en une infinite de parties ; 

 mais dans cettc operation-ci , c'cfl: d'un melange des trois metaux oil I'ar- 

 gcnt cntre en plus grande quantite que le depart des effais d'or ne I'exige, 

 c'eft de la diflblution Icnte & progiefTive des deux metaux attaquables 

 par I'acide nitreux, qu'il fait attendre une chaux d'or bieh attenuee, fur- 

 tout fi la combinaifon des matieres a ete parfjite, & qu'on peut efperer 

 ^ue cet or reduit en poudre ne contiendra plus rien d'etrangcr. On ne 

 fauroit fe diffimuler cependant que ce precede demande beaucoup d'at- 

 tention & une certaine dexterite pour qu'il n'en refulte pas un inconve- 

 nient ■, I'or ainfi prccipite en une chaux trcs-divifte qu'il faut bien laver 

 pour la depouiller de I'acide nitreux dont elle rede iiiibibee, & qui tient 

 encore en diffolution quelques parties des deux autres metaux , cet or eft 

 difficile I raflembler parfaitement -, on court le rifque par une fuite des 

 lotions & de la precipitation de cette chaux d'or dans un creufet , afin 

 quelle y cprouve un recuit, de perdre quelques-unes de fes parti,?s ks 

 plus attenuees , & de ne pas obtenir par confequent dans cette circonf- 

 tance le poids total de I'or qu'on aura employe : mais avec des precau- 

 tions on peut dviter cette perte ; & comme on fera rarement dans le cas 

 d'avoir recours i ce procede moins fimple pour depouiller I'oi de la pla- 

 tine, on y portera plus volontiers une certaine attention, celle qu'on donne 

 h des experiences delicates & oil il s'agit d'etablir des produits qui entre- 

 Tout en comparaifon. 



Je n'ai coniidere jufqii'icl la platine que relativement ^ fa diffolution 

 dans I'acide nitreux, k la faveur de I'or & de I'argent qu'on lui affocie, 

 & par rapport encore ^ la ditiiculte qu'on eprouve pour la bannir tptale- 

 tnent de celui de ces metaux qui r<fhfl:e ^ I'acide nitreux & fubfifte en en- 

 tier aprcs I'operation. Je vais expofer dans la fuite dc ce memoire , les ob- 

 fervations que j'ai faites fur la maniere de feparer la platine , apres fa dif- 

 folution dans I'acide nitreux, de I'argent avec lequel elle y eft conibince, 

 fur I'litat ou elle fs troure p»r uae fuite de cette diffolution , & fur ks 

 [I [J .... 



